464 



NOUVELLES RECHERCHES 



la dilatabilité avait été abaissée artiticiellemeiit. par trempe ou 

 étirage. L'échantillon trempé était la plus mince des tiges sur 

 lesquelles l'action de la trempe avait été étudiée ; les échan- 

 tillons écrouis étaient deux tils de la même botte, dont un fut 

 mesuré après des étuvages progressifs à 70°, l'autre après des 

 chauffes à 100°. Pour la tige, le progrès de l'opération était suivi 

 par la mesure des changements de la longueur, et la dilatabi- 

 lité n'était mesurée que lorsque cette longueur était devenue 

 l)ratiquement stable ; pour les tils, le démontage exigé chaque 

 fois par l'étuvage aurait rendu la simple mesure de la longueur 

 tout à fait illusoire ; le progrès de l'étuvage a donc été suivi pai- 

 les changements de la dilatation elle-même. 



Dans le tableau résumant ces mesures, Aa représente, comme 

 jusqu'ici, le changement de la dilatation compté à partir de la 

 tige naturelle, A"a la variation constatée à partir de la valeur 

 trouvée avant le début de l'étuvage. 



Tige (le 

 8°"" tremp. 



Fil écroui. 



L'étuvage relève rapidement la dilatabilité, abaissée par la 

 trempe ou l'écrouissage. A 100 , on voit disparaître plus de la 

 moitié de l'abaissement produit par la trempe ; à 250°, il n'en 

 reste plus que le septième. 



Pour le fil écroui, ainsi que l'on s'en convaint en traçant la 

 courbe des relèvements, l'effet total est sensiblement atteint en 

 100 heures à 100°, alors qu'après 300 heures à 70°, la courbe est 

 encore ascendante. Après 250°, l'effet de l'écrouissage subsiste 

 pour la moitié environ de sa valeur. 



